

^^■■MlWtPBH 



282 



Resistencia a la traccion 

 (20 dias de inmersion) 



1 vol. de cemento con 



1 » » 



1 » » - 



1 » » 



0.66 vol. de agua 



9.0 kilogr. 



0.50 



14.0 » 



0.33 



22.0 » 



0.30 » 



23.0 » 



Una otra s6rie de ensayos del mismo autor demostro que 

 para el cemento puro la proporcion de 1 : 0.30 representa en 

 cada sentido la maxima. Disminuyendo aun mas la cantidad 

 del agua empleada, ya no habia aumento sino baja en la re- 

 sistencia definitiva de la pasta del cemento puro, lo que re- 

 sulto igualmente, aumentandola. Para las argamasas del ce- 

 mento Portland con tres partes de arena normal, esta cons- 

 tatado por Michaelis 1 , que se Mega a la maxima agregando a 

 la mezcla seca un 12% de supeso de agua, y reuniendo por 

 batimiento las particulasde lamasa, la cual en este caso no 

 afecta mas plasticidad que la que se observa en la tierra re- 

 cien cavada, siendo apenas amasable entre las manos. Tal 

 procedimiento empleado en la preparation de las piezas de 

 ensayo, puedetener solo una aplicacion practica muy limi- 

 tada, como por ejemplo, en el pavimento de las veredas con 

 cemento ; pero seria dificil aplicarlo a las argamasas destina- 

 das para las obras vulgares de mamposteria, no quedandoen 

 este caso sino la advertencia de no exceder innecesariamente 

 con el agregado del agua y recordar que cualquier argamasa, 

 obtenida plastica por medio del batimiento, da siempre re- 

 sultados muy superiores a la que ha sido hecha manejable 6 

 liquida por simple agregado de mayores cantidades de agua 

 y sin un batimiento prolongado. 



Sin embargo, no siendo posible controlar bien la proliji— 

 dad en el trabajo de cada uno de los albaniles, no se puede 

 recomendar para los usos vulgares el empleo de argamasas 

 muy espesas; porque serian de mayor perjuicio los defectos 





1 Baugew. Zeitung, 1878, N° 27. 



